( 3.5 ] 



înti'oduit dans une capsule de porcelaine dans laquelle on met, comme fon- 

 dant, un peu du produit distillé delà précédente opération, c'est-à-dire du 

 chlorure double d'aluminium et de sodium. La capsule étant chauffée dans 

 une moufle à luie température voisine du point de fusion de l'argent au 

 moins, on voit tous les globules se réunir en une culot brillant qu'on laisse 

 refroidir et qu'on lave. Il faut enfin maintenir le métal fondu dans un 

 creuset de porcelaine couvert, jusqu'à ce que les vapeurs du chlorure d'alu- 

 minium et de sodium, dont le métal reste toujours imprégné, aient entière- 

 ment disparu. On trouve le culot métallique enveloppé d'une pellicule 

 d'alumine légère provenant de la décomposition partielle du fondant. 



» On conçoit qu'on pourrait remplacer le sodium par sa vapeur qui se 

 produit si facilement et obtenir l'aluminium d'une manière économique, 

 même en employant un réducteur alcalin. Mais je reviendrai plus tard sur 

 la modification qu'il faut porter à l'appareil que je viens de décrire pour 

 rendre applicable ce mode de fabrication. 



» 2°. Parla pile. — Il m'a paru jusqu'ici impossible d'obtenir l'alumi- 

 nium parla pile dans des liqueurs aqueuses. Je croirais même à cette im- 

 possibilité d'une manière absolue, si les expériences brillantes de M. Bunsen 

 sur la production du bariimi n'ébranlaient ma conviction. Cependant je 

 dois dire que tous les procédés de ce genre qui ont été publiés récemment 

 pour la préparation de l'aluminium ne m'ont donné aucun résultat. 



» C'est au moyen du chlorure double d'aluminium et de sodium 

 (Al*CP, NaCl) (i) dont j'ai déjà parlé que s'eifectue cette décomposition. 

 On prépare le bain d'aluminium en prenant deux parties en poids de chlo- 

 rure d'aluminium et y ajoutant une partie de sel marin sec et pulvérisé. On 

 mêle le tout dans une capsule de porcelaine chauffée à 200 degrés environ. 

 Bientôt la combinaison s'effectue avec dégagement de chaleur, et l'on obtient 

 un liquide très-fluide à 200 degrés et fixe à cette température. On l'intro- 

 duit dans un creuset de porcelaine vernie, que l'on maintient avec quelques 

 charbons à une température de 200 degrés à peu près. L'électrode néga- 

 tive est une lame de platine sm- laquelle se dépose l'aluminium mélangé de 

 sel marin sous forme d'une croîite grisâtre. L'électrode positive est consti- 

 tuée par un vase poreux parfaitement sec contenant du chlorure d'alumi- 



(i) Cette substance intéressante, qui représente le spinelle à base de soude où le chlore rem- 

 place l'oxygène , est le type d'un grand nombre de corps analogues dont je fais l'étude en ce 

 moment pour les comparer aux minéraux oxydes dont ils ne diffèrent que par le chlore qui 

 s'est substitué à l'oxygène. 



C. K., 1354, i™« Semestre. (T.XXXIX, N» 7.^ 43 



